58! 



exponirt waren. Die am k. k. technischen Cabinete befind- 

 lichen Frobeabdrücke und Original-Matrizen zeichnen sich durch 

 scharfe Contouren vortheilhaft vor den gewöhnlichen Holz- 

 schnitten aus. 



Die Unterlage zu dem neuen Radirgrund , welcher die Holz- 

 schnitte ersetzen soll, ist Blei oder eineLegirung dieses Metalles, an 

 der ganzen Oberfläche mit Kerben versehen, auf welche unmittelbar 

 eine spröde harte Masse von rothbraaner Farbe aufgetragen er- 

 scheint, in welche die abzubildenden Darstellungen gravirt werden. 

 Die nähere Untersuchung der plastischen Masse ergab, dass dieselbe 

 in Terpentinöl und Alkohol nur zum Theile löslich sei, ferner zeigte 

 sich beim Einäschern ein starker Geruch nach Schellak unter Hin- 

 terlassung eines rothbraunen Rückstandes, der aus Eisenoxyd und 

 Kieselsäure (Ooarzsand} bestand. 



Zwei Versuche, um die Gesammtmenge dieser feuerfesten Be- 

 standtheile zu bestimmen, ergaben folgende Resultate: 

 L 0*3760 Grammen Substanz hinterlassen 01380 Grammen Asche, 

 !i. 0-5125 ,, „ „ 0-1529 „ „ 



Hundert Theile Radirgrund enthielten hiernach 30*70 pCt. 

 Kieselsäure und Eisenoxyd. 



Ferner lieferten : 

 I. 0*1380 Grammen Asche 0*1012 Grammen Kieselsäure und 

 11.01425 „ „ OUlö „ „ 



Es bestehen hiernach 100 Gewi chtstheile desRadirgrundes aus: 

 Harz 63*30Theilen 



Kieselsäure 28*70 „ 

 Eisenoxyd 8*00 „ 



Zusammen 100*00 Gewichtstheilen. 



Nach spätem Mittheihingen, welche mir zukamen, soll das 

 Eisenoxyd ganz oder theilweise durch Ziegelmehl ersetzt werden 

 können , die von mir untersuchte Pariser-Originalmasse enthielt 

 jedoch bloss Eisenoxyd. 



Da das im Handel vorkommende Eisenoxyd stets etwas kiesel- 

 säurehältig ist, und beim Schmelzen der Masse kleine Mengen von 

 Harz sich zersetzen und verflüchtigen , so versuchte ich zur Dar- 

 stellung des Radirgrimdes folgende Mischung : 



